Glas 



49 



ist. Mangan wird als ,,Entfarbungsmittel", 

 d. h. zur Neutralisationfarbung gegen Eisen 

 meist absichtlich zugesetzt; neuerdings auch 

 Selen. Sieht man davon ab, so isthauptsach- 

 lich die Gelbfarbung der Bleisilikat- und 

 Boratglaser im sichtbaren Teil, und der Ein- 

 fluB der schwereren Oxyde auf den ultra- 

 violet ten Teil des Spektrums von Interesse. ! 

 Die reinen Sauren B 2 3 und Si0 2 besitzen 

 eine hohe Lichtdurchfassigkeit. Das Quarz- 

 glas laBt bei A = = 210 ///< in 2,8 mm Schicht- 

 dicke noch 56% der Strahlung durch, Jenaer ! 

 Uviolglas bei I : : 280 JLIJU in 1 mm Dicke 

 ebenfalls 56% (nach Abzug der Reflexion). 

 Bleioxyd wirkt stark absorbierend, ebenso 

 die meisten Farbstoffe. 



Von groBer Bedeutung fiir die Wissen- 

 schaft und Technik ist die Kenntnis des 

 mittleren thermischen Atisdehnungs- 

 koeffizienten (linear = a, kubisch 

 = 3 a). Dessen Abhangigkeit von der Zu- 

 sammensetzung haben zuerst 0. Schott 

 und A. Wi nke 1m ami studiert; aus den Ver- 

 suchen von Schott gingen u. a. hervor: 



Ein thermisch (wie auch chemisch) bedeutend 

 widerstandsfahigeres Gerateglas fur che- 

 mische Zwecke und das bekannte Jenaer 

 Gluhlichtzylinderglas; ferner zwei fiir 

 die Thermometrie unentbehrliche Glaser von 

 geringer Depression und sakularerHebungdes 

 Eispunktes, namlich das Jenaer Normal- 

 glas 16 111 und das Borosilikat-Thermo- 

 meterglas 59 111 . Weitere systematische 

 Studien an molaren Zusammensetzungen 

 haben L. Grenet und Chatenet durch- 

 gefiihrt (s. das obengenannte Handbuch). 



Die fur den Ausdehnungskoeffizienten, 

 sowie fiir die iibrigen physikalischen Kon- 

 stanten versuchte lineare Darstellung: 



worin K den betreffenden Konstantenwert, 

 Xj x x ... die Gewichtsprozente der beteiligten 

 Glasoxyde und a, l a 2 ... Koeffizienten be- 

 deuten, ergibt als Resultat die in nach- 

 stehender Tabelle verzeichneten Zahlen- 

 werte : 



Beobachter 



Winkelmann 



Focke W. 



Die Uebereinstiminung zwischen Beob- 

 achtung und Berechnung ist bei den meisten 

 Konstanten wenig befriedigend, da die Ab- 

 hangigkeit eben keine lineare Funktion ist, 

 jedoch gewinnt man innerhalb des Bereiches 

 der technischen Zusammensetzungen immer- 

 hin ein ungefahres Bild der Wirkung. Wie 

 sehr sich dieses mitderAuswahl derGlasarten 

 andert, wird aus den Koeffizienten des 

 Elastizitatsmoduls deutlich. Am besten 

 stimmt die Berechnung beini spezifischen 

 Gewicht und der spezifischen Warme, auch 

 fiir die thermische Ausdehung erhalt man 

 leidliche geniigende Werte. 



Handworterbuch der Naturwissenschaften. Band V. 



6. Glasfarbstoffe. Zunachst folgt hier 

 eine Aufzahlung der Farben und der 

 einfachen Farbstoffe, mit welchen sie (in 

 geeigneten Glasern) hervorgebracht werden 

 konnen. 



Rot. a) Rubinrot durch Kupferoxydul 

 (wahrscheinlich metallisches Cu) oder Selen 

 (in Yerbindung mit CdS); b) Purpur durch 

 metallisches Gold; c) Rosa durch Selen oder 

 selenigsaure Salze (ohne CdS); d) Violett- 

 rot durch Manganoxyd. 



Gelb. a) Rei nes Gelb durch Schwefel- 

 cadmium und andere Sulfide, Uranoxyd, 

 auch Eisenoxyd; b) weniger rein durch 



4 



